## STUDI EXPERIMEN KUAT TEKAN BETON DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH KERAMIK DAN BATA MERAH
Satria Febby Romadhoni *¹, Ahmad Ridwan ², Sigit Winarto ³, Agata Iwan Candra 4 . 1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. e-mail: * 1 romadhoni140@gmail.com , ² ahmad_ridwan@unik-kediri.ac.id , ³ sigit.winarto@unik-kediri.ac.id , 4 iwan_candra@unik-kediri.ac.id .

## Abstract
Normal  concrete  sample  (1)  has  a  compressive  strength  of  222.22  kg/cm,  normal  concrete  (2)  has  a compressive strength of 242.933 kg/cm, concrete using a mixture of ceramic 21% and red brick 7% sample (1) has a compressive strength of 177.911 kg/cm, concrete using a mixture of 21% Ceramics and red brick 7% sample (2) has a compressive strength of 189.777 kg/cm, concrete using a mixture of 10% Ceramics and red brick 4% sample (1) has a compressive strength of 204.667 kg/cm, concrete which uses a mixture of 10% Ceramics and red brick 4% sample (2) has a compressive strength of 137,333 kg/cm. It shows that the compressive strength of concrete decreases from increasing the volume of ceramics because the ceramic surface cannot bind perfectly. The highest K-204,667 with a mixture of 10% ceramics and 4% red brick and 28-day-old concrete, while to reach the K-250, is very far away. Of the 6 samples, the average reached K-195,807.
Keywords:  Concrete, Red Brick, Ceramic Waste, Compressive Strength

## Abstrak
Sampel beton normal (1) memiliki kuat tekan 222,22 kg / cm, beton normal (2) memiliki kuat tekan 242.933 kg / cm, sampel beton menggunakan campuran keramik 21% dan bata merah sampel 7% (1) memiliki kuat tekan  177.911  kg  /  cm,  sampel  beton  menggunakan  campuran  keramik  21%  dan  bata  merah  7%  (2) memiliki kuat tekan 189.777 kg / cm, sampel beton campuran 10% Keramik dan bata merah 4% (1) kuat tekan 204.667 kg / cm, sampel beton yang menggunakan campuran Keramik 10% dan sampel bata merah 4% (2) memiliki kuat tekan 137.333 kg / cm. Ini menunjukkan bahwa Kuat tekan beton semakin berkurang dari bertambahnya volume keramik, karena permukaan keramik tidak bisa mengikat dengan sempurna. K- 204.667  tertinggi  dengan  campuran  10%  keramik  dan  4%  bata  merah  serta  beton  berumur  28  hari, sedangkan untuk mencapai K-250 sangat jauh jauh. Dari 6 sampel tersebut rata-rata mencapai K-195.807.
Kata Kunci  :  Beton, Bata Merah, Limbah Keramik, Kuat Tekan

## 1.  PENDAHULUAN
Beton  yaitu  sebuh  bahan  bangunan  koposit  yang  terbuat  dari  kombinasi  agregat  dan pengikat  yaitu  semen.  Semen  yang  sering  di  gunakan  yaitu  semen  portland,yang  terdiri  dari agregat mineral,air dan semen, [1][2].
Berdasarkan  kuat  tekannya,  mutu  beton  dibagi  menjadi  3  jenis,  yaitu  beton  mutu  biasa, beton  mutu  tinggi,dan  beton  mutu  sangat  tinggi  merupakan  pilihan  yang  paling  tepat  untuk membuat bangunan bertingkat tinggi, [3].
Penelitian  yang  di  lakukan  adalah  dengan  memberikan  bahan  tambahan  atau Admixture yaitu bahan keramik unruk pengganti agregat kasar dan bata  merah untuk penggaganti agregat halus,  [4][5].  Dalam  penelitian  ini  keramik  di  ambil  dari  limbah  renofasi  rumah  di  sekitar Kabupaten Blitar.atau dari pabrik keramik.
Limbah  keramik  maupun  bata  merupakan  salah  satu  limbah  yang  dihasilkan  dari perenofasian rumah tinggal maupun gedung di Kota Blitar yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu, pada  penelitian  ini  akan  mencoba  mengaplikasikan  pemanfaatan  linbah  keramik  maupun  bata sebagai bahan aternatif yang diharapkan dapat menggantikan bahan penyusun beton,[6].
Berdasarkan latar  belakang  yang  di  jabarkan  di  atas,maka  di rumuskan masalah  sebagai berikut:
1. Mengetahui  seberapa  besar  kuat  tekan  beton  menggunakan  pecahan  keramik  dan  bata merah ? [7].
2. Bagaimana  perbedaan  kuat  tekan beton  normal  dan  beton  campuran  keramik dan  bata merah ?
3. Bagaimana  pegaruh  penambahan  volume  campuran  kramik  dan  bata  merah  yang bervariasi ( 21% kramik dan 14% bata merah, 4% kramik dan 10% bata merah) ? [8].
Beton adalah bahan bangunan yang paling sering di jumpai di negara ini. Kadang beton divariasi dengan adanya tulangan atau baja untuk menjadi bahan untuk penguat beton itu sendiri, [9][10]. Dapat disimpulkan bahan pembuatan beton terdiri dari air, semen, pasir dan agregat kasar (krikil), [11].
Dan  di  penelitian  ini  menggunakan  keramik  dan  bata  merah  untuk  campuran  beton  itu sendiri.  Keramik  untuk  bahan  campuran  agregat  kasar  sedangkan  bata  merah  untuk  campuran agregat halus, [12][13].

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Bahan.
Material penyusun merupakan material bahan yang dibutuhkan pada pembuatan Beton dan pada penelitian ini bahan material yang akan digunakan diantaranya adalah sebagai berikut, [14]:

## A. Limbah Keramik
Limbah  pecah  kramik  adalah  sisa  atau  pecah  kramik  dari  lantai  sebuah  bangunan.  Limbah pecah kramik digunakan dalam pembuatan beton sebagai agregat kasar, [15][16].
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 1. Limbah Keramik
B.  Serbuk Bata Merah
Batu  bata  merah  adalah  salah  satu  bahan  material  pembuatan  dinding.  Batu  bata  tersebut terbuat dati tanah liat yang di panaskan atau di bakar sampai berwarna merah.
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 2. Serbuk Bata Merah
C.  Semen
Semen sangat penting untuk bahan pelekat beton, adalah semen portland jenis gresik dengan kemasan 50 kg yang ada di pasaran, [17][18].

## Sumber : jualo.com
Gambar 3. Semen PC
D. Agregat Halus
Agregat yang di gunakan sebagai agregat halus merupakan pasir yang terdapat di sekitar lokasi Limbah kramik maupun bata merah, [19][20].

## Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 4. Agregat Halus
E. Agregat Kasar
Dalam  penelitian  ini  di  gunakan  agregat  kasar  yang  berasaldari  sungai  Berantas Blitar,Jawatimur dengan ukuran diameter minimal 20mm, [21][22].

## Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 5. Agregat Kasar
F. Air
Air  merupakan  bahan  wajib  untuk  pembuat  beton,  [23].  Karena  air  mempunyai  peranan penting dalam  pencampuran  beton, maka air  tidak  dapat di tambahkan  sembarangan  dalam pengadukan mortal, [24].
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Gambar 6. Air
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian Gradasi Kasar
Hasil Pengujian Gradasi Kasar dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Data dan Perhitungan  Pengujian  Gradasi Agregat Kasar
No Lubang Ayakan (mm) Berat Tertinggal (gram) Berat Tertinggal (%) Berat Tertinggal Komulatif (%) Persen Lolos Komulatif (%) 1 38,1 0 0 100 2 25,4 0 0 100 3 19,1 1155 57,75 57,75 42,25 4 12,7 690 34,5 92,25 7,75 5 9,52 140 7 99,25 0,75 6 4,76 15 0,75 100 0 7 2,36 0 100 8 1,19 0 100 9 0,59 0 100 10 0,42 0 100 11 Sisa 0 0 100 Jumlah 2000 100 349,25 - Sumber : Analisa Pengamatan Tabel 2. Hasil Analisa Gradasi Agregat Kasar No Lubang Ayakan (mm) Berat Tertinggal (%) SNI Uk. Maks 40 mm (%) 1 38,1 0 95-100 2 25,4 0 3 19,1 57,75 35-70 4 12,7 34,5 5 9,52 7 10 - 40 6 4,76 0,75 0 - 5 7 2,36 0 8 1,19 0 9 0,59 0 10 0,42 0 11 Sisa 0 Jumlah 100

## Sumber : Analisa Pengamatan
Pada tabel 2 menunjukkan hasil uji agregat kasar yang di uji di laboraturium Universitas Kadiri.
Dari tabel 2 di peroleh grafik gradasi agregat kasar yang dapat di lihat pada gambar 7.

## Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 7. Grafik hasil pengujian Gradasi Agregat Kasar Dari tabel 1 dan 2, serta gambar 7 dapat disimpulkan bahwa agregat kasar yang di gunakan dalam penelitian ini sudah memenuh SNI 03-2834-2000 dengan ukuran maksimum agregat kasar 40mm.

## 3.2 Hasil Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton umur 28 hari untuk setiap variasi campuran benda uji, diperlihatkan dalam Tabel 3
Tabel 3. Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Sampel Umur Faktor Reduksi Kuat Tekan Kg/cm² 1 28 Hari Normal 222,222 2 242,933 3 21% Keramik dan 7% bata merah 177,911 4 189,778 5 10% keramik dan 4% bata merah 204,667 6 137,333

## Sumber : Analisa Pengamatan
Dari tabel di atas untuk sempel beton normal (1) mempunyai kuat tekan 222,222 kg/cm² ,Beton normal (2)  mempunyai kuat tekan 242,933 kg/cm², Beton yang mengunakan campuran Keramik 21% dan bata merah 7% sempel (1) mempunyai kuat tekan 177,911 kg/cm², Beton yang mengunakan  campuran  Keramik  21%  dan  bata  merah  7%    sempel  (2)  mempunyai  kuat  tekan 189,778 kg/cm², Beton yang mengunakan campuran Keramik 10% dan bata merah 4% sempel
-20 0 20 40 60 80 100 120 4,76 9,52 19,1 38,1 Batar Atas SNI Hasil Pengujian Batar Bawah SNI Hasil Pengujian Agregat  Kasar Komulatif L olos ( % ) Ukuran Ayakan( mm )
(1) mempunyai kuat tekan 204,667 kg/cm², Beton yang mengunakan campuran Keramik 10% dan bata merah 4% sempel (2) mempunyai kuat tekan 137,333 kg/cm². Menujukkan bahwa kuat tekan beton  menurun  dari  menambah  volume  keramik,di  karenakan  permukaan  keramik  tidak  bisa mengikat dengan sempurna. Paling tinggi K- 204,667 dengan campuran keramik 10% dan  bata merah 4%  dan  beton berumur 28 hari, sedangkan untuk mencapai K-250 sangat jauh sekali. Dari 6 sempel,rata- rata mencapai K-195,807.

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  didapatkan  hasil  sebagai  berikut  untuk  sempel  beton  normal  (1) mempunyai kuat tekan 222,222 kg/cm,Beton normal (2)  mempunyai kuat tekan 242,933 kg/cm, Beton  yang  mengunakan  campuran  Keramik  21%  dan  bata  merah  7%  sempel  (1)  mempunyai kuat tekan 177,911 kg/cm, Beton yang mengunakan campuran Keramik 21% dan bata merah 7% sempel (2) mempunyai kuat tekan 189,778 kg/cm, Beton yang mengunakan campuran Keramik 10%  dan  bata  merah  4%  sempel  (1)  mempunyai  kuat  tekan  204,667  kg/cm,  Beton  yang mengunakan  campuran  Keramik  10%  dan  bata  merah  4%  sempel  (2)  mempunyai  kuat  tekan 137,333 kg/cm. Menujukkan bahwa kuat tekan beton menurun dari menambah volume keramik,di karenakan permukaan keramik tidak bisa mengikat dengan sempurna. Paling tinggi K- 204,667 dengan campuran keramik 10% dan  bata merah 4%  dan  beton berumur 28 hari, sedangkan untuk mencapai K-250 sangat jauh sekali. Dari 6 sempel,rata- rata mencapai K-195,807.

## 5.  SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebagai  bahan  pertimbangan, diajukan  beberapa  saran  yaitu  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  kuat tekan yang lebih besar. Sebaiknya saat melakukan penelitian lanjutan tidak hanya pengaruh kuat tekan beton, ditambah pengaruh penambahan limbah keramik dan batu bata pada beton terhadap kuat tarik

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan Universitas Kadiri. Penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. I. Candra and E. Siswanto, “Rekayasa Job Mix Beton Ringan Menggunakan Hydroton Dan Master Ease 5010,” J. CIVILA , vol. 3, no. 2, p. 162, 2018, doi: 10.30736/cvl.v3i2.258.
[2] M.  M.  Amin,  A.  D.  Limantara,  and  S.  Winarto,  “UJI  LABORATORIUM PEMANFAATAN BIO ENZIM (BIOCONC) SEBAGAI PEREDUKSI SEMEN PADA BATA BETON MUTU A,” Jurmateks , vol. 1, no. 1, pp. 56–65, 2018.
[3] T. Mulyono, “TEKNOLOGI BETON: Dari Teori Ke Praktek,” no. October 2018, p. 574, 2015.
[4] A.  Y.  Bintoro,  A.  D.  Limantara,  and  S.  Winarto,  “EVALUASI  KEKUATAN CONCBLOCK  DENGAN  AGREGAT  HALUS  DAN  AGREGAT  KASAR  DARI TEMPURUNG KELAPA,” Jurmateks , vol. 1, no. 1, pp. 160–171, 2018.
[5] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  03-2834-2000  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal,” 2000.
[6] D.  Hartanto,  Y.  Cahyo,  S.  Winarto,  and  A.  I.  Candra,  “PERENCANAAN  PONDASI TIANG PANCANG PADA GEDUNG SEKRETARIAT DEWAN DPRD KABUPATEN KEDIRI,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 303–312, 2018.
[7] Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1974:2011 Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder,” 2011.
[8] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  3402:2008  Cara  Uji  Berat  Isi  Beton  Ringan Struktural,” 2008.
[9] T. P. G. A, Y. C. S. P, S. Winarto, and A. I. Candra, “PERBANDINGAN KEKUATAN BETON  DENGAN  CAMPURAN  DRAMIX  STEEL  FIBER  DAN  TULANGAN WIREMESH PADA RIGID PAVEMENT,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 313–324, 2018.
[10] K. Tjokrodimuljo, “Teknologi Beton,” Biro Penerbit Tek. Sipil Univ. Gajah Mada , 2009.
[11] Badan  Standarisasi  Nasional,  “SNI  2847:2013  Persyaratan  Beton  Struktural  untuk Bangunan Gedung,” 2013.
[12] Badan  Standarisasi  Nasional,  “SNI  03-1750-1990  Mutu  dan  Cara  Uji  Agregat  Beton,” 1990.
[13] ASTM  128,  “Standard  Test  Method  for  Relative  Density  (  Specific  Gravity  )  and Absorption of Fine Aggregate,” pp. 1–6, 2016.
[14] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI  2493:2011  Tata  Cara  Pembuatan  dan  Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium,” 2011.
[15] ASTM, “Annual Book of ASTM Standart Volume 04.02 ‘Concrete and Aggregates,’” no. October 1965, 2003.
[16] ASTM C 187, “Normal Consistency of Hydraulic Cement,” pp. 10–12.
[17] E. Gardjito, A. I. Candra, and Y. Cahyo, “Pengaruh Penambahan Batu Karang Sebagai Substitusi Agregat Halus Dalam Pembuatan Paving Block,” UKaRsT , vol. 2, no. 1, p. 35, 2018, doi: 10.30737/ukarst.v2i1.374.
[18] ASTM C 188 - 09, “Standard Test Method for Density of Hydraulic Cement,” vol. i, pp. 1–3, 2010, doi: 10.1520/C0188-09.2.
[19] ASTM C 127, “Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate,” pp. 3–8, 2001.
[20] ASTM  C  29,  “Standard  Test  Method  for  Bulk  Density  (‘  Unit  Weight  ’)  and  Voids  in Aggregate,” vol. 97, no. Reapproved, pp. 3–6, 2003.
[21] ASTM C 39, “Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens,” vol. 04, no. March, pp. 1–5, 2001.
[22] ASTM C 33, “Standard Specification for Concrete Aggregates,” vol. 04, 2001.
[23] JIS A 1148:2010, “Method of Test for Resistance of Concrete to Freeze and Thawing.” .
[24] ASTM 191, “Standard Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle,” no. C, pp. 1–8, 2010, doi: 10.1520/C0191-08.2.